222 
In de oplossing werd door verdund zoutzuur zwaveltin en 
ook eenige zwavel geprecipiteerd, dit op een filtrum gebragt 
en uitgewasschen tot nitras argenti geene reaktie meer toon- 
de. 
Dit precipitaat, ofschoon dadelijk kunnende gegloeid worden, 
heb ik voorzigtigheidshalve eerst in salpeterzuur ontleed, daar- 
op hoogst langzaam verwarmd en gegloeid, terwijl ik het over- 
blijvende tinoxijde nogmaals in salpeterzuur uitgekookt, gegloeid 
en gewogen heb. 
Voor dat ik tot deze proef overging onderzocht ik, of de 
zwavelbloemen uit den handel en de carbonas sodae, tot het 
onderzoek gebezigd, ook schadelijke vreemde zelfstandigheden 
bevatten, 
(XIX). Tot dat einde werden genoegzaam gelijke deelen 
(1,3875 gr. carbonas sodae en 1,2830 gr. zwavel) te 
zamen gesmolten, welke bij behandeling met water 
iets onopgelost achterlieten, dat gegloeid zijnde, de 
de kleur van iĳzeroxijde had en 0,0025 gr. woog. 
Derhalve bevatten 0,5 gr. zwavel en 0,5 gr. carbonas 
sodae 0,00093 gr. ijzeroxijde alleen, of ijzeroxijde 
en silica. 
(XX). 0,4145 gr. der in proef IV genoemde stof A werden 
dus behandeld, en lieten 0.0265 gr. silica en ijzer- 
oxijde, waarvan 0.0025 gr. af moeten getrokken 
worden , en 0.393 gr. tinoxijde terug. Het bekomen 
tinoxijde als basis aannemende, voor de berekening, 
zoo bevat de stof A 
94,S81°/, tinoxijde en 
5,19%, silica en iĳzeroxijde. 
Ten einde door eene direkte proef de overtuiging te krijgen, 
dat dit bekomen tinoxijde zuiver was, zoo werd het met zwa- 
vel en carbonas sodae, op gelijke wijze als de erts behandeld. 
(XXI. Ik bekwam op deze wijze van 0,384 gr. van dit 
verkregen tinoxijde 0,0038 gr. ijzeroxijde en silica, 
waar 0,0019 gr. van afgetrokken moeten worden en 
0,382 gr. tinoxijde, zoo dat ik geene fout, buiten het 
